6. Eleolite di Mias. 
7. Nefelina del Monte Somma. 
8. Idem (altro tipo). 
9. Nefelina del lago di Laach. 
Analista J. Uhlig. 
Na r O 
AIA 
SiO, 
0.27 1 23.56 
0.256 22.01 
0.633 54.43 
II 
0.272 -20.71 
0.271 20.64 
0.770 58.65 
III 
0.25(5 20.17 
0.258 20.33 
0.755 59.50 
IV 
0.260 22.07 
0.262 22.21 
0.656 55.69 
lon.no 
lnn.no 
100.00 
1(10.00 
Na,0 
AIA 
Si 0. 
0.258 22.09 
0.258 22.09 
0.052 55.82 
VI 
0.265 22.63 
0.266 22.72 
0.640 54.65 
VII 
0.241 22.51 
0.235 21.68 
0.005 55.81 
Vili 
0.252 22, 18 
0.242 21.59 
0.627 55.93 
IX 
0.300 ') 25.17 
0.270 22.65 
0.022 52.18 
ino. 00 
loo.nn 
100.00 
100.00 
100.00 
Pei- laici un'idea precisa della composizione del residuo che rimane dopo 
eliminazione dei due silicati K,Al 2 Si,O s e CaAljSi s 0 8 , il modo migliore è quello 
di proiettare le composizioni molari per cento in uno di quei diagrammi trian- 
golari che si usano comunemente nello studio dei sistemi ternari 8 ). Nel nostro 
caso, sono tre i componenti, e, precisamente, Na,(), ALO,, Si() 2 . 
Nella fig. 1 è, appunto, indicata la posizione che nel diagramma spetta alle 
nove analisi prese in considerazione. Come si vede, le nove analisi vengono a 
trovarsi sulla linea, o in vicinanza immediata della linea che unisce il punto 
corrispondente al silicato Na s AI,Si ,() v col vertice rappresentante 100 °/ 0 Si0 2 : su 
quella stessa linea s'incontrano anche i punti rappresentanti i due silicati 
Na,AlgSijO, 0 e NaAISi.,O s - E, perciò, evidente, che la composizione dell' allumo- 
silicato sodico della nefelina, quale risulta dalle analisi calcolate, può spiegarsi 
sia ammettendo che si abbia una soluzione solida di Na.,Al.,Si 2 () s con SiO s , sia 
invece, che il silicato Na ; Al.Si,( )„ formi cristalli misti con l'uno o l'altro dei 
due composti Na 2 Al ,Si ,(),„ e NaAlSi s 0 8 . Le analisi possono calcolarsi con uguale 
esattezza mediante una qualsiasi delle tre ipotesi enunciate. Soltanto uno studio 
completo del sistema ternario Na 4 0 Al.,0, Si(), potrà stabilire quale delle tre 
ipotesi sia la vera. 
Ad ogni modo, il diagramma della fig. 1 presenta sempre un notevole in- 
teresse. Noi vediamo, infatti, che l'allumosilicato sodico della nefelina in sei 
analisi su otto ha una coni posizione molto prossima a quella espressa dalla 
') Na,0 -|- BeO. Si è eliminata dal calcolo la piccola quantità di sodio corrispondente al tenue 
contenuto in cloro. 
" 2 ) Questo metodo di rappresentazione, da tempo divenuto di uso generale in petrografia, si 
è più di recente introdotto in mineralogia, e Sosman e Bokke lo hanno applicato allo studio 
della miscibilità dei metasilicati di Mg, Fe e Ca e dei granati. 
